KAJIAN KUAT CABUT TULANGAN PADA BETON YANG DIPERKUAT SIKA GROUT-215
Suwarto 1) , Wasino 2)
1),2) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof Sudarto SH, Tembalang Semarang 50275 Telp.024-76480569 email : sipil.polines@yahoo.co.id

## Abstract
Sika-215 Grout is ready grouting material that has multiple features have expanded properties  and very easy in use, that is just simply add water with a specific ratio. Many application  are already using this material for purposing of anchorage bolts, precast  concrete  connections,  but  more  broadly-215  sika  grout  can  be  used  for machine  foundations,  column  base  plates,  foundation  support  a  bridge,  and  so  on. The purpose of this study to determine how many influence the shape and length of anchorage  against  strong  pull  between  the  anchor-reinforced  concrete  grout  Sika 2l5. Specimens in this study a concrete cube 15x15x15 cm 2 for the strong pull and testing  of  concrete  cylinders  with  a  diameter  of  15cm,  a  height  of  30  cm  for  the characteristic compressive strength testing, the concrete mix design based on the K- 225  at  28  days,  while  the  iron  anchor  used  is  concrete  screw  diameter  of  16  mm. The results showed that the long form of anchor and anchoring to the real effect of the  strong  pull  Out  force  is  generated.  With  a  surface  area  of  225  cm2  test  piece, grout Sika  grouting  material 215 provides  a powerful pull an average of  6834 ton maximum length that occurs in the form of anchoring 14cm straight (type-a, and 6 cm diameter hole grouting.
Kata kunci : Sika Grout-215, Anchor length, Anchor shape.Pull Out, Bound Stress.

## PENDAHULUAN
Sampai  saat  ini  beton  bertulang  masih merupakan  bahan  baku  konstruksi yang  menjadi  andalan  para  ahli konstruksi untuk mewujudkan gagasannya, mengingat beton mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan. Salah satu
keuntungannya  ialah  mudah  dibentuk sesuai  dengan  keinginan  perencana.
Struktur  biasanya  terdiri  dari  balok tarik  dan  kolom  yang  dicor  ditempat ( Casting  in  Site )  sehingga  akan berperilaku  sebagai  kerangka  tegar atau  portal.  Hampir  semua  konstruksi
beton  bertulang  direncanakan  dengan anggapan  bahwa  beton  sama  sekali tidak memikul beban tarik, tulanganlah yang  menahan  beban  tarik  tersebut yang dipindahkan oleh lekatan diantara bidang singgung kedua bahan tersebut. Apabila  lekatan  itu  tidak  mencukupi maka  batang  baja  akan  tergelincir didalam  beton  dan  disitu  tidak  akan terjadi  aksi  komposit.  Oleh  sebab  itu penting  diketahui  besarnya  tegangan lekatan  ( Bound  Stress )  pada  suatu tulangan  sebagai  penguat  beton  agar dapat  memperhitungkan  kebutuhan penjangkaran. Dalam pelaksanaan
konstruksi  tidak  selalu  berjalan  sesuai rencana,  kasus  kelainan  misalnya  bisa saja  terjadi,  untuk  mengatasi  hal-hal tersebut  diatas  PT.  Sika  Nusa  Pratama telah  mengeluarkan  bahan Grouting Sika Grout -215, salah satu kegunaannya adalah untuk memperkuat  pengangkuran  baik  pada pondasi  maupun  pada  struktur  lain. Keunggulan  dari  bahan  ini  adalah mengembang  hingga  l,4%  ( sika-grout -
215’ 1992) setelah digrouting sehingga memungkinkan angkur tertanam dengan  kuat.  Sejauh  ini  pihak  PT.Sika
Nusa  Pratama  tidak  pernah  menyebar luaskan  hasil  hasil  penelitian  yang berkaitan dengan sika grout -2l5, untuk mengetahui  apakah  bahan grouting tersebut  dapat  berfungsi  dengan  baik, maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut.

## Perumusan Masalah
Dari  uraian  di  atas  dapat  dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : a. Bagaimana  pengaruh  bentuk  dan panjang  penjangkaran  tulangan terhadap  kuat  cabut  beton  yang diperkuat dengan Sika Grout -215.
b. Seberapa  besar  nilai  kuat  cabut yang dihasilkan dari masing- masing bentuk angkur dan panjang penjangkaran.
c. Bagaimana  tipe  keruntuhan  yang terjadi.

## Pengertian Lekatan
Perkuatan pada beton dapat meningkatkan kekuatan tarik penampang  tersebut,  tetapi  hal  ini tergantung pada pada keserasian ( compatibility )  antara  kedua  bahan
untuk  dapat  bekerja  sama  memikul beban  luar,  dalam  keadaan  terbebani elemen  penguat  seperti  tulangan  baja harus mengalami regangan atau deformasi  yang  sama  dengan  beton  di sekelilingnya untuk mencegah
diskontinuitas  atau  terpisahnya  kedua jenis  material. Modulus  elastisitas , daktilitas ,  dan  kekuatan  leleh  tulangan harus  jauh  lebih  besar  dari  pada  yang dimiliki  oleh  beton  agar  terjadi peningkatan kapasitas penampang beton  bertulang  yang  lebih  besar  dari pada penampang
beton sederhana/tanpa  tulangan.  Kekuatan lekat  yang  merupakan  hasil  dari berbagai  parameter  seperti  adhesi antara beton  dengan tulangan baja dan tekanan beton kering terhadap tulangan adalah  akibat  susut  pengeringan  pada beton,  selain  itu  saling  bergeseknya permukaan baja dan beton di sekitarnya yang disebabkan oleh perpindahan  mikro  tulangan  tarik menyebabkan  peningkatan  tekanan terhadap gelincir, efek total ini disebut sebagai  lekatan  ( bond ).  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  kekuatan  lekatan antara lain, Adhesi antara elemen beton dengan tulangan baja, Tahanan gesekan ( friksi ) terhadap gelincir, Efek kualitas  beton  dan  kekuatan  tarik maupun tekannya, Efek mekanis penjangkaran ujung tulangan, diameter,  bentang  dan  jarak  tulangan semua akan mempengaruhi
pertumbuhan retak.

## Penyaluran Tegangan Lekatan
Tegangan  lekatan  adalah  tegangan geser  memanjang  setempat  per-satuan permukaan  batang  yang  dipindahkan
dari  beton  ke  batang  untuk  mengubah tegangan  batang  dari  satu  titik  ke  titik yang  lain  sepanjang  batang.  Panjang penyaluran  batang  adalah  keperluan penanaman dalam kondisi-kondisi tertentu  untuk  menjamin  bahwa  suatu batang  dapat  diberi  tegangan  sampai titik  lelehnya,  dengan  suatu  cadangan untuk  menjamin  kekerasan  bagian konstruksi  (R.A.  Cook  G.T.  Doerr,  et all, 1993:515).

## Pengujian pencabutan
Salah  satu  cara  untuk  menentukan kualitas  lekatan  adalah  dengan  cara pengujian  pencabutan  ( Pull  Out ),
Gambar1, memperlihatkan jenis
percobaan  tersebut,  prinsip  pengujian pencabutan adalah suatu batang ditanamkan dalam sebuah silinder atau kubus  empat  persegi  panjang  masing- masing  15cm  dari  beton,  dan  gaya yang  dibutuhkan  untuk  mencabut batang  itu  keluar  atau  membuatnya bergeser secara berlebihan.
Gambar 1 Percobaan pencabutan (Nawy, 1990 : 399.)
hasil  uji  diukur,  geseran  batang  relatif terhadap  beton  di  bawah  ujung  yang dibebani  dan  di  atas  ujung  bebas, bahkan  suatu  beban  yang  sangat  kecil pun  dapat  menyebabkan  pergeseran
dan  menimbulkan  tegangan  lekatan yang  tingg  di  dekat  ujung  yang dibebani,  tetapi  membiarkan  bagian atas batang sama sekali tidak menerima tegangan.

## Sika Grout 215
Sika  grout  215  adalah  bahan grouting siap  pakai  yang  mempunyai  sifat mengembang ( Expantion Characteristic )  untuk  mengimbangi penyusutan normal akibat  pengeringan pada  bagian  yang  di grouting .  Sika grout-215  juga  sangat  ekonomis  dan sangat  mudah  digunakan,  dengan tambahan  air  tertentu. Sika  grout-215 digunakan  sebagai  bahan grouting untuk  lubang  atau  celah  pada,  angkur, baut,  pondasi  mesin/alas  plat  kolom, landasan  tumpuan  jembatan,    bagian beton  pracetak, rongga-rongga cetakan dan untuk perbaikan.

## Tipe Keruntuhan.
Dari  “ ACI  structural  journal  title  No. 90  -  S53” memberikan  3  tipe keruntuhan dalam pengujian pencabutn yang  selengkapnya  akan  diperlihatkan pada gambar 2; 3; 4; a. Kegagalan  pada  besi  angkur  saat mendapatkan  beban  tarik,  keadaan ini tegangan lekatan tidak didapatkan  (R.A.Cook-G.T.Doerr, et all, 1993 :515)
Gambar 2 Tipe Keruntuhan-1
b.  Keruntuhan  pada  beton  bagian  atas dan  diikuti  pencabutan  dari  besi angkurnya  /  bertipe  kerucut  (cone) (R.A.  Cook  G.T.  Doerr,  dan  R.E. Klingne, 1993:515)
Gambar 3 Tipe Keruntuhan-2
Gambar 4 Tipe Keruntuhan-3
Pada keadaan ini didapatkan : Pn = P cone + P bound ............(2.1)
c  Tercabutnya keluar besi  angkur dan tidak  diikuti  keruntuhan  baik  pada beton maupun besi angkurnya (R.A.Cook-G.T.Doerr,  et  all,  1993 :515) Gambar 5 Type Keruntuhan-4. Pada keadaan ini didapatkan : ....................  (2.2) dengan P n = besarnya gaya cabut angkur d = Diameter Lubang Grouting . L = Panjang Penyaluran. Hubungan antara panjang penyaluran dan Tegangan lekatan. Penyaluran  suatu  batang  dalam  suatu struktur di mana tegangan berubah dari no.l diujung batang menjadi maksimurn, biasanya dinyatakan dengan  fy,  pada  penampang  kritis.
Kebutuhan  panjang  penyaluran  dan penjangkaran akan menyangkut bahan- bahan  dan  kondisi  dimana  konsep dasar  panjang  penjangkaran  adalah memperhitungkan  suatu  batang  yang ditanam  dalam  massa  beton  seperti gambar 2.5. Tegangan lekatan sebenarnya  akan  disebarkan  seperti pada  pengujian  pencabutan.  Makin besar  beban  yang  dikerjakan,  geseran
diujung  yang  dibebani  bertambah besar. (Mosley, et all, 1989 :95)
Gambar 6. Lekatan Penjangkaran 1 batang
Dasar  logika,    pada  keadaan  ultimit sebagai berikut :
Ab*.fy  =  u*  ld  *∑0  .......  (untuk  satu batang)
Ab*fy  =  u*  ld  *π*  db  ....  (batang berdiameter db),
maka : .................  (2.3)
dengan :
Ab = Luas melintang penampang baja db = diameter batang id = panjang penyaluran minimum. fy = Tegangan leleh baja tulangan. u  = Tegangan lekatan rata-rata
Salah  satu  cara  yang  dapat  diandalkan untuk  menetapkan  suatu  tegangan lekatan rata-rata yang diizinkan adalah melakukan  pengujian  dalam  situasi yang  serupa,  setiap  pengujian  seperti ini  menunjukkan  suatu  perubahan maksimum  dalam  tarikan  batang  pada suatu  panjang  penjangkaran  yang diberikan, selanjutnya tegangan
lekatan  yang  diizinkan  dapat  dihitung dari  persamaan  (2-3)  yang  disusun kembali menjadi
dengan : u  =  Tegangan  lekatan  rata-rata  yang
diizinkan
ld = panjang penyaluran.
fs = tegangan yang terjadi pada batang tulangan db = diameter tulangan.
Pada  pembuatan  beton  air  diperlukan untuk  memungkinkan  reaksi  kimiawi dengan  semen.  disamping  itu  air diperlukan  untuk  membasahi  agregat, dengan  kata  lain  pelumas  campuran agar  mudah  dikerjakan.  Peranan  air sebagai bahan pencampur beton sangat mempengaruhi  kualitas  beton,  oleh karena  itu  air  yang  mengandung senyawa-senyawa yang  berbahaya,
tercemar  garam,  minyak,  gula  atau bahan kimia lain tidak boleh dipergunakan, selain dapat
menurunkan kekuatan beton dapat juga mengubah  sifat-sifat  semen  sendiri. Agregat  merupakan  komponen  beton yang  paling  berperan  dalam  besarnya lebih  kurang  60  %  sampai  80  % volume  agregat.  Agregat  ini  harus bergradasi baik bersih, kuat dan tajam, berbentuk baik persegi maupun bundar.  Mengingat  agregat  merupakan bahan  yang  terbanyak  didalam  beton maka  semakin  banyak  presentase agregat  dalam  campuran  beton  akan semakin  murah,  dengan  syarat  masih memenuhi persyaratan.
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui pengaruh bentuk  dan  panjang  penjangkaran
terhadap kuat cabut antara tulangan dalam  beton  yang  diperkut  dengan dengan bahan sika grout-215;
b. Untuk  mendapatkan  nilai  kuat Cabut  dari  masing-masing  bentuk angkur tulangan dan variasi panjang penjangkaran;
c. Untuk mengetahui perilaku keruntuhan  dari  masing-masing perlakuan.
Penelitian  yang  dilakukan  diharapkan dapat  memberi  pengertian  dasar  atau tolok ukur dalam penelitian lebih lanjut untuk  bahan  penguat  sika  grout-215 maupun  bahan  dari  jenis  lain,  juga diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai bahan  pertimbangan  para  praktisi dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan yang  ada  kaitannya  dengan  sika  grout dilapangan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang  untuk  analisis  agregat, pembuatan benda uji, pengujian
silinder  beton,  dan  pengujian  kuat cabut. Kegiatan penelitian yang dilakukan  meliputi  pengadaan  bahan, pengujian bahan, Mix-design , pengujian kekuatan hancur dari silinder  beton,  pengujian  kuat  cabut dan  analisis  statitik  terhadap  hasil pengujian.  Penelitian  ini  metodanya adalah  menguji    kekuatan  hancur silinder  beton  dengan  mutu  beton  K- 225,  dan  menguji  Kuat  cabut  bahan grouting Sika grout-215

## Langkah-Langkah Penelitian
Langkah-langkah penelitian ditampilkan dalam bagan alir gambar 7 di bawah. Tabel 1. Rancangan Percobaan untuk Diameter Lubang Grouting 6cm Type 8cm 10cm 12 cm 14 cm a I 3x 3x 3x 3x b L 3x 3x 3x 3x c 3x 3x 3x 3x d 3x 3x 3x 3x Perbandingan 1Sika Grout :7pasta beton Panjang penjangkaran Bentuk Angkur sampel type a. sampel type b.
sampel type c.
sampel type d.
Gambar  7.  Bentuk Angkur dan Benda Uji

## Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  yang  akan  diukur adalah sebagai berikut : a.  Variabel bebas (independent variable) adalah  variabel  yang  perubahannya bebas  ditentukan  peneliti.  Variabel bebas  dalam  penelitian  ini  adalah bentuk angkur, panjang penjangkaran  dan  diameter  lubang grouting.
b.  Variabel  tak  bebas  (dependent variable)
adalah  variabel  yang  perubahannya tergantung  dari  variabel  bebas. Variabel tak bebas datam penelitian ini adalah nilai kuat cabut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengumpulan dan analisis
data.
Pegumpulan  data  dilakukan  dengan membuat benda uji sebanyak 144 buah beton  ukuran  15  x  15  x  15  cm3  yang dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  pada bagian  tengah  terdapat  lubang  dengan diameter  4  cm  sepertiga  bagian diameter 5cm  1/3 bagian dan diameter 6 cm sepertiga bagian. Lubang tersebut untuk  angkur  dengan  bahan  grouting sika  grout  215.  Selanjutnya  setelah mencapai  umur  28  hari  dilakukan  uji pencabutan  atau  uji  tarik  langsung ( pull  out ).  Tegangan  lekatan  dihitung sesuai  dengan  tipe  keruntuhan  yang terjadi.  Data  kuat  tekan  dilakukan dengan membuat silinder beton berdiameter  15  crn  dan  tinggi  30  cm, yang  kemudian  dilakukan  uji  tekan pada  umur  28  hari  untuk  nilai  kuat tekannya.  Pengujian  kuat  tekan  benda uji Silinder yang dilakukan menghasilkan  kekuatan  seperti  pada tabel 2.
Gambar 8. Bagan Alir Penelitian
Mulai/ Persiapan Semen Sika Grout 215 Agregat Kasar
Agregat Halus -Analisis Gradasi -Analisis Berat Jenis -Analisis Kadar Air dan penyerapan -Analisis Berat Isi -Analisis Gradasi -Analisis Berat Jenis -Analisis Kadar Air dan penyerapan
-Analisis Berat Isi
Mix-Design K-225
Pembuatan Benda Uji
Pengujian Kuat Tekan Kuat Cabut Pengumpulan Data Pembahasan Kesimpulan Analisis Data
Tabel 2. Hasil Pengujian Benda Uji Silinder umur 3 hari
No. L (cm) D (cm) W (kg) Luas (cm2) Gaya tekan (KN) Kokoh beton (Kg/cm2) Estimasi 28 hari (Kg/cm2) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30,18 29,93 30,24 30,24 30,35 30,25 30,21 30,24 30,18 30,29 14,99 15,01 14,99 15,00 14,96 15,04 15,04 15,02 15,02 14,99 12,04 12,27 12,02 12,26 12,17 12,07 12,36 12,16 12,07 12,02 176,57 176,99 176,50 176,75 176,81 176,57 176,64 176,24 176,08 176,50 260 254 241 265 273 271 273 242 256 241 147,25 143,51 136,54 149,93 155,28 152,61 153,68 126,54 144,57 136,54 305,56 297,78 283,33 311,11 322,22 326,67 318,89 283,33 300,00 283,33 - kuat tekan mak 322,22 kg/cm2 - kuat tekan min 283,33 kg/cm2
- kuat tekan rata2 302,22 kg/cm2
- stdt dev 14,29 kg/cm2 -kuat tekn karktk =278,62 kg/cm2 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bentuk dan panjang
penjangkaran terhadap kuat cabut pada tiap-tiap  perlakuan  digunakan  analisis regresi dengan :
a. Tegangan  Lekat  dan  nilai  Kuat cabut  tulangan  dari  masing-masing tipe  bentuk  diambil    rata-ratanya dan dibuat  grafik  sehingga didapat tegangan  lekat  dan  kuat  cabut  rata- rata dengan tipe a, b, c, dan d.
b. Tegangan  Lekat  dan  nilai  Kuat cabut  tulangan  dari  beberapa  tipe diambil    rata-ratanya    dan  dibuat grafik    sehingga  didapat    tegangan lekat  dan  kuat  cabut,  menggunakan metoda    regresi  sebagai  pendekatan lengkung grafik yang ideal, sehingga dari  grafik tersebut  dapat ditentukan besaran  korelasinya.
c. Data  dari  pengujian  tegangan  lekat dan kuat lekat besi dibuat grafiknya sehingga  dengan  grafik  tersebut dapat diketahui
persamaan regresinya dan setiap besaran
variabel bebas berubah,  maka akan mempengaruhi    nilai  variabel  tak bebasnya,  Dari  analisis  data dapat disimpulkan    apabila    nilai  r  =  0 maka  hasil    tersebut    tidak  ada korelasinya  dan  jika    r  =  1 /mendekati  1,  maka    hasilnya    ada korelasinya.  Dengan  hasil  tersebut dapat    ketahui  pengaruh  panjang penjangkaran,  dan  bentuk  angkur dalam pengecoran beton.
Hasil Pengujian Kuat Cabut ( Pull Out ) dengan  berbagai  tipe  penjangkaran serta panjang penjangkaran
ditampilkan pada tabel 3 di bawah.
Pembahasan Hubungan antara panjang
penjangkaran dengan  gaya Kuat Cabut ( Pull-Out ), dapat dilihat langsung pada hasil  pengujian  tabel  3,  terlihat  bahwa untuk  diameter  lubang  grouting  6  cm semakin  dalam  panjang  penjangkaran semakin  besar  nilai  kuat  cabut  yang
dihasilkan.  Kenaikan  nilai  kuat  cabut tersebut  dapat  lebih  jelas  dilihat  pada gambar  9.  Dari  grafik  yang  diregresi diperoleh bahwa panjang penjangkaran berpengaruh  nyata  terhadap  nilai  kuat cabut yang dihasilkan, semakin panjang  penjangkaran  semakin  besar nilai Kuat Cabut  yang dihasilkan. Dari hasil  pengujian  kuat  cabut  terbesar terjadi  pada  panjang  penjangkaran  14 cm  bentuk  angkur  lurus    (bentuk angkur tipe-a), dengan nilai kuat cabut rata-rata  6,834  ton,  dan  tegangan lekatan rata-rata 23,684 kg/cm2.
Dengan  menggunakan  Rumus  (2.4)  di
atas  Hasil  pengujian  kuat  cabut  ( Pull Out ) dihitung untuk menentukan besarnya lekatan tulangan dari berbagai  tipe  bentuk  dan  panjang penjangkaran, selanjutnya hasil Tegangan  Lekatan  ditampilkan  pada tabel  4.  Hasil  perhitungan  Tegangan Lekatan  yang dihasilkan menunjukkan lekatan pada tipe-a atau tulangan lurus, dengan  variasi  panjang  yang  ada menunjukkan angka yang paling tinggi terlihat  pada  gambar  10,  grafik tegangan  lekatan  pada  berbagai  tipe tulangan.
Ty p e 8cm K 10cm K 12 cm K 14 cm K 3,00 3,00 4,50 3,00 6,00 3,00 6,00 3,00 I 3,50 3,00 4,50 3,00 5,50 3,00 7,50 3,00 3,00 3,00 4,50 3,00 4,75 3,00 7,50 3,00 ∑ Rata-rata u 2,75 3,00 3,00 3,00 4,25 3,00 5,75 3,00 L 2,50 3,00 2,75 3,00 3,50 3,00 5,50 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,50 3,00 ∑ Rata-rata u 2,50 3,00 4,50 3,00 3,25 3,00 6,50 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,50 3,00 2,50 3,00 2,75 3,00 3,75 3,00 6,00 3,00 ∑ Rata-rata u 2,50 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 5,50 3,00 2,25 3,00 2,75 3,00 5,50 3,00 5,25 3,00 2,50 3,00 3,50 3,00 4,75 3,00 4,75 3,00 ∑ Rata-rata u 16 22,47 19,58
c d Perbandingan Sika Grout 1:7 Panjang p enjangkaran dan tip e keruntuhan K Bentuk Angkur a
b 9,50
21,60 14,50 25,65
16,25 23,94 20,50 23,68 2,75 7,25
9,25 15,25
15,50 16,75 21,16 7,25
10,25
10,00 18,75 17,13 8,75 15,47 10,75 15,84 2,42 6,25 16,00 16,11 14,74 25,90
Tabel 3. Has il Pengujian Kuat Cabut dengan Sika Grout-215 lubang 6cm
16,356
2,42 3,08 5,08
5,17 3,17 4,83 5,42 6,83 2,58 2,92 2,58 5,58 3,42 3,33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 12 14 Te gan gan L ekatan (kg /c m2) Panjang Penjangkaran type a type b type c type d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 12 14 Ku at Cab u t (kg /c m2) Panjang Penjangkaran (cm) type a type b type c type d
Gambar 9. Hubungan Kuat Cabut dengan Panjang Penjangkaran
Gambar 10. Grafik Tegangan Lekatan pada beberapa tipe dan panjang penjangkaran
Ty p e
8cm 10cm 12 cm 14 cm 3,00 4,50 6,00 6,00 I 3,50 4,50 5,50 7,50 3,00 4,50 4,75 7,50 2,75 3,00 4,25 5,75 L 2,50 2,75 3,50 5,50 2,50 3,00 3,00 5,50 2,50 4,50 3,25 6,50 2,50 3,00 3,00 6,50 2,50 2,75 3,75 6,00 2,50 3,00 5,00 5,50 2,25 2,75 5,50 5,25 2,50 3,50 4,75 4,75 Tabel 4. Hasil Perhitungan Tegangan Lekatan (U) kg/cm2 lubang 6cm c d Perbandingan Sika Grout 1:7 Panjang p enjangkaran Bentuk Angkur a b
Hubungan  Antara  Bentuk  Angkur dan Kuat Cabut.
Hubungan  antara  bentuk  angkur  dan kuat  cabut  dapat  dijelaskan  bahwa terdapat  beda  nyata  untuk  masing  - masing  bentuk  angkur  dan  nilai  kuat cabut, memperhitungkan panjang penyaluran,  penanaman  angkur  untuk menahan  gaya Pull-Out lebih  efektif menggunakan  angkur  lurus  dari  pada yang  yang  bentuk  tekuk,  pada  gambar 10 menunjukkan hubungan antara Kuat Cabut  dan  Lekatan  pada  tulangan. Sedangkan  jenis  beban  lain  seperti puntir  dan  lain-lain  tidak  termasuk dalam variabel penelitian ini.
Oleh  karena  itu  perlu  ada  penelitian lanjutan yang mengkombinasikan jenis beban  yang  terjadi,  agar  diperoleh panjang  penjangkaran  efektif  untuk semua  jenis  beban  dan  variasi  bentuk angkur.  Dari  hasil  grafik  regresi  kuat cabut  terhadap  panjang  penjangkaran, maupun  tegangan  lekatan  terhadap panjang  penjangkaran  diperoleh  grafik yang  signifikan,  dimana  semakin panjang penjangkaran, akan menghasilkan Pull-Out yang  semakin meningkat, baik hasil tegangan lekatan,  maupun  kuat  cabutnya.  hasil Regresi ditampilkan pada gambar 11.
Gambar 11. Grafik Regresi antara kuat Cabut dan Lekatan

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pengamatan pada  saat  pengujian  dapat  diambil kesimpulan bahwa bentuk dan panjang penjangkaran angkur berpengaruh terhadap  nilai  kuat  cabut;  dengan  luas permukaan benda uji  :  225 cm2  bahan grouting  sika  grout  215  memberikan kuat cabut rata - rata maksimum 6.834 ton yang terjadi pada panjang penjangkaran  14  cm,  bentuk  angkur lurus  (nomer  1),  dan  diameter  lubang grouting  6cm;  dari  48  benda  uji  tipe
keruntuhan yang terjadi adalah 97,916% dikategorikan memenuhi tipe 3,dan  2,0840  dikategorikan  memenuhi tipe keruntuhan 2.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Direktorat  Jendral  Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk
penelitian  pada  program  Dosen  Muda 2005, UP2M Politeknik Negeri
y = 1.8737x - 9.4877 R² = 0.9989 y = 9.0377x - 48.903 R² = 0.9998 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 8 10 12 14 Ku at tari /le katan ( Kg /c m2) Panjang Penjangkaran  (cm) Grafik Regresi Kuat cabut dan Lekatan kuat cabut Tegangan Lekatan Linear (kuat cabut) Linear (Tegangan Lekatan)
Semarang  dan  staf Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil  Politeknik Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis  untuk  melaksanakan  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  pekerjaan  Umum  DirJen Cipta Karya Direktorat penyelidikan Masalah Bangunan,  1971, Peraturan Beton  Bertulang  Indonesia ,
Bandung, Yayasan LPMB Departemen  Pekerjaan  Umum,  1991, Tata  Cara  Perhitungan  Beton Untuk Bangunan Gedung , Bandung : Yayasan LPMB
Hifni.  H.M.,  1993, Metode  Statistik , Malang : Kopma Press
Mosley,  W.H.,  Bungey,  J.H.,  1984,
Perencanaan  Beton  Bertulang ,
Terjmh.  Ir.  Elly  Madyayanti.
Jakarta : Erlangga
Nawy,  Edward  G.,  1990, Beton Bertulang  Suatu  Pendekatan Dasar, Terjemaha, Ir. Bambang Suryanto, MSc . Bandung : PT - Eresco Parhadi dkk., 2005, Kajian Kuat Cabut
Tulangan  pada  Beton  yang diperkuat  Sika  Grout  215 , Penelitian Dosen Muda, Politeknik Negeri Semarang RA.  Cook,  G.T.  Doerr,  et  all.,  1993, “ Bond Stress Model for Design of  Adhesive  Anchors ”,  ACI
Structure  Journal.  Title  no.  90- 553
Singh  Gurcharan,  1978, Theory  and Design  of  RRC  Structures ,
Delhi : 1705-8, Nai Sarah Yitnosumarto,  S.,  1990, Percobaan: Perancangan Analisis dan Interpretasinya , Jakarta : Gramedia